ftEUE BE1TRAGE ZUR METALLljT.r.lSCHI \ M1VSTAU.M M)l 81 



Das Antimonnickel der Clausthaler SilberhuUe isl dcm \<>n der Emser llutt«* 

 vollkommen ahnlich. Es I ilzt dieselbe niisgezeiclmcte, ticht kupferrothe, 

 stark in das Violette stechende I irbe des naturliclMflf Korpen, aber eincn n- 

 dcren KryMnllisations-Typus, indem es nicht wie diet r in tafelformigcn Krv- 

 stailen, sondern in langen, dunnen Siiulen erscheint, an deren zarfer Nadelform 

 uhrigens die Vcrbindung der glatlen und stark glau/.enden Seitenfliichea das 

 regular sechweitige ffeisma nicht verkennen la— t. Diese Krystalle beiinden 

 sich in einer porosen, anlinnmhaltigen, bleiischen Masse, welche mult der An- 

 gabe des Herrn Borehers in dem StirbluM-rJi flings Clausthaler Schliechofens 

 sich ausgesondert hatte. Das Vorkoinmni weicht mithin von d in ; uf der Em- 

 ser Ilutle ah. Nachdem die Untersuching des Ausseru eine volligo Lbeftin- 

 stimniung des Clausthaler Hiittenproductes mil dem Emser ergeben halte, wurde 

 bei Versucben vor dem Lothrohre audi der Anliinoiig. halt der Krystalle er- 

 kannt, wogegen es wegen der anhiingcriden bleiischen Masse nicht gelin«!< u 

 wollte, ihren Nickelgchalt rein zur Anschaiiung zu bringen. Dieser wurde 

 indessen durcli Versuche auf dem nassen Wegt welche Herr Hofrath W o h 1 e r 

 damit vorzunebmen die Gute hatte, ebenfalls nachgewiesen. 



Krystallisirtes Zinl;o\yd, 



als Sublimationsproduct des Zinkgewiniroiijys- Processes. 



In meinen friiheren Beitragen zur metallurgischen Krystallkunde habe ich 

 zu zeigen gesucht. auf welche Weise sich die von Roch beschriebenen For- 

 men des krystallisirten Zinkoxydes der Eisenhohofen, mit d» r von Des Cloi- 

 zeaux herriihrenden Besliiiinmng einer Krystallisation des bei der Rostung 

 der Zinkblende zu Stadtbergen in Westphalen gebildetcn Zinkoxydes reimen 

 lassen. Zugleich habe ich dort eine tbersicht der bisher beobacbleten Formen 

 des bei jenen Hiittenprocessen entstandenen Zinkoxydes gegeben. 



Levy bat die Beobachtung mitgetheilt l ), dass sich bei der Gewinnung 

 des Zinkmetalles zu Luttich Krystalle vonZinkoxyd durch Sublimalion crzeugen, 

 welche gewohnlich als regular sechsseitige , an den Enden sechsseitig zuge- 



1) Annales des mines. 4. Ser. T. IV p. 517. 



L2 



